SÉANCE DU 17 AOUT igoS. 4l3 



transformation, ainsi que je l'ai déjà indiqué. Pour les aciei's formant la limite entre le 

 premier et le second groupe, le microscope seul ne donne aucune indication; mais une 

 décarburation même très faible, un recuit à 900'' dans l'oxyde de fer, fait apparaître 

 des taches blanches non orientées de fer a. 



» Par une autre série d'expériences, nous avons voulu déterminer les points qui se 

 trouvent sur l'axe Oy; à cet effet, nous avons préparé une série d'alliages fer-nickel, 

 ne contenant pas de carbone, en réduisant des mélanges d'oxvdes de fer et de nickel 

 par l'aluminium. Après de nombreux tâtonnements, nous avons pu abaisser la teneur 

 en aluminium à 2 pour xoo; dans quelques essais même, nous n'en avons pas eu traces. 

 Les résultats micrographiques auxquels je suis arrivé sont les suivants : 



» A 26,25 de nickel, on a de la martensite très nette -|- du fer y. 



» A 28,40, des polyèdres nettement formés ; mais, au centre, de la martensite très fine. 



» Dès les environs de 3o pour 100 de nickel, il n'y a plus que des polyèdres très nets. 



» Nous n'avons pu préciser l'autre point de l'axe des / : les expériences par alu- 

 minolhermie nous ont donné des résultats incertains. 



» Quelques-unes de nos observations ont porté sur des aciers contenant de 0,900 

 à r,65o de carbone; ils ont bien donné les résultats prévus par le diagramme. 



» Enfin j'ai examiné des aciers renfermant plus de j ,65o de carbone; rien n'était 

 changé dans la structure ordinaire de ces aciers par une addition de nickel. 



» Dans l'établissement du diagramme, il faut tenir compte de zones de transition; 

 j'ai montré, en efFet, que certains aciers étaient formés de fer a et de martensite, ou 

 de fer y et de martensite. 



» Mes expériences ont montré que ces zones correspondaient aux espaces 

 GDC'(fera + martensite) et EDE', le point G' correspondant à 10 pour 100 Ni et le 

 point E' à 25 pour 100 Ni. 



» En résumé, le diagramme divise le plan en qtialre espaces, à savoir : 

 ODC correspondant aux aciers à même structure que les aciers au carbone. 

 C'DC » formés de fer a. -+- martensite. 



CDE' )) » de martensite pure. 



E'DE » )) de martensite -+- fer y. 



EDF » )) de fer y. 



» 11 permet ainsi de déduire de la composition de l'acier sa structure 

 et, par conséquent, ses propriétés mécaniques. » 



CHIMIE ORGANIQUE. — Sur le tétraméthyldiamino-diphénylène-phényl- 

 méthane dissymétrique et le colorant qui en cléjwe. Note de MM. A. Guvot 

 et M. Gkanderye, présentée par M. Haller. (Extrait.) 



« En 1901, M. Haller et l'un de nous (') avons fait remarquer que l'on 

 pouvait concevoir et préparer une série de colorants présentant, vis-à-vis 



(*) A. Haller et A. Guyot, Bull. Soc. chiin., t. XXV, 3"^ série, 1901, p. 700. 



